- 83 - 



Das vorliegende Mineral zeigte in kleinen Körnchen 

 ein spec. Gew. von 4.115 bei 20*^ C, ergab die Härte 8 *) 

 und lieferte ein braunes, sehr schwach magnetisches, auch 

 in ganz concentrirten Säuren unlösliches, Pulver von folgen- 

 der Zusammensetzung : 



Chromoxyd 56.54 



Thonerde 12.13 



Eisenoxydul 18.01 



Manganoxydul 0.46 



Kobaltoxydul) ^ 



Nickeloxydul ) ^ 



Magnesia 14.08 



101.22 

 Die vorstehenden Zahlen wurden in Gemeinschaft mit 

 Herrn R. Senfter festgestellt. 



Die auserlesenen und zerkleinerten Körner waren durch 

 Digeriren mit concentrirter Salzsäure von allem Olivin be- 

 freit und einzelne Kryställchen von weissem Enstatit sorg- 

 fältig mit Hülfe der Loupe entfernt worden. 



Die Aufschliessung des Picotits ist schwierig. Sie wurde 

 vermittelst sauren schwefelsauren Kalis unter Zusatz von 

 Salpeter und Soda bewerkstelligt; doch war dreimaliges 

 Einschmelzen nothw^endig. Die in alkalischer Auflösung 

 befindliche Thonerde wurde durch salpetersaures Ammon 

 abgeschiedcD, das darnach ausgebrachte Chromoxyd wieder- 

 holt auf seine Eeinheit geprüft. Den in Wasser unlöslichen 

 Theil der Schmelze löste man in Säure, schied Eisenoxyd 

 und Thonerde ab und konnte im Uebrigen ausser Magnesia 

 nicht blos Mangan bestimmen, sondern auch Kobalt und 

 Nickel in der Boraxperle sehr deutlich erkennen. 



Es unterscheidet sich demnach dieser Picotit von den 

 beiden anderen untersuchten namentlich durch einen sehr 

 hohen Chromgehalt, so hoch wie im Chromeisenstein, ja 

 die Zusammensetzung ist sogar ganz dieselbe wie die von 

 manchen Chromeisensteinen, deren spec. Gew. indessen 



*) Herr v. Fritsch, welcher auf meine Bitte die Härte ebenfalls 

 probirte, fand, wie Sandberger und ich, den 8. Grad oder nur 

 unbedeutend weniger. 



6* 



